— 455 — 
Questi due sali dànno luogo alla formazione di un composto, ma, a dif- 
ferenza del sistema precedente, questo composto è stabile alla fusione. 
Dal punto di fusione dell’ ioduro di argento puro, la curva di cristal- 
lizzazione primaria discende rapidamente sino a un arresto eutettico alla 
temperatura di circa 80° e a 45 mol. °/ di AgNO;. 
Contemporaneamente il punto di trasformazione di AgI discende, per 
aggiunta di AgNO;, sino alla temperatura di 105°. 
Dal punto eutettico la curva di cristallizzazione primaria sale assai 
dolcemente, presentando un massimo assai piatto tra 50 e 60 mol. °/, di 
AgNO,. 
Per miscele più ricche in nitrato di argento, la curva di cristallizza- 
zione ridiscende a ‘un nuovo arresto eutettico di temperatura di pochissimo 
più bassa, da cui risale direttamente al punto di solidificazione del nitrato 
di argento puro. 
Le curve di raffreddamento delle miscele da 5 a 45 mol. °/, di AgNO; 
presentano, oltre l'arresto eutettico a 80°, un primo arresto a 105° circa, il 
quale corrisponde al sopradetto punto di trasformazione dell’ioduro di argento, 
abbassato per formazione di soluzioni solide del composto in AgI. Che le 
cose siano realmente così, vien dimostrato dal fatto che, mentre la durata 
dell'arresto a 105° diminuisce coll'aumentare, nelle miscele, del contenuto 
in AgNO;, quello a 80° va aumentando sempre, sino a che arriva ad un 
massimo per la miscela a 45 mol. °/, di AgNO3. 
Di più, durante l'arresto a 105° si può osservare un cambiamento di 
colore della massa da rosso-arancio in giallo, dovuto appunto alla trasfor- 
mazione dell’ioduro di argento dalla forma esagonale nella forma regolare. 
Le miscele da 50 a 60 mol. °/ di Ag NO; cristallizzano presso a poco 
a una medesima temperatura. Di queste miscele, però, solamente quella a 
60 mol. °/, di AgNO; non ha arresto eutettico. Questa, con assai probabilità, 
è la concentrazione del composto, al quale quindi spetterebbe la formula 
3AgNO; : 2AgI (V. tabella 3, g. 3). 
L'arresto eutettico a 85° sulle curve di raffreddamento, non si nota se 
non assai debole per la miscela a 5 mol.°/, di A€NO3, e scompare del tutto 
per la miscela a 2.5 mol. °/ di AgNO;; per questa miscela il punto di 
trasformazione di AgI si trova abbassato a 125°, e a 5 mol. °/, di AgNO; 
raggiunge la temperatura di circa 105°. 
Si può quindi dedurre con sicurezza che si ha formazione di cristalli 
misti tra AgI nelle sue due forme e il composto 3AgNO; : 2AgI. 
In modo eguale le miscele di composizione superiore a 90 mol. °/, di 
AgNO; presentano sulle curve di solidificazione un intervallo di cristalliz- 
zazione; e inoltre sì osserva che il punto di trasformazione di AgNO: viene 
notevolmente abbassato e che per la miscela a 95 mol. °/, di AgNO;, ha luogo 
già a 80°. 
